142 



Phosphor kunde ikke paavises i 6V2 Gram Jern. Kulstof- 

 bestemmelsen er Middeltal af to, der gav henholdsvis 1.35 og 

 1.38 pCt. 



Nr. 2. Et fladt, pladeformet Stykke Jern, der ved Sønder- 

 slagningen i nogle Partier viste en Blanding af Jern og en lig- 

 nende grøn Masse som den ovenfor nævnte, i andre derimod 

 rent Jern, der var sølvhvidt og udmærkede sig ved sit bladede 

 Brud og sine smukke Gjennemgange i Modsætning til det fore- 

 gaaende. Dette Stykke havde tidligere holdt sig godt i fri Luft, 

 men er nu ved at henligge i Museet tildels forvitret. Dog 

 synes de Partier, der bestaa af rent Jern, at holde sig ret godt, 

 da de fremdeles ved Sønderslagning viste det friske , sølvhvide 

 Brud. 



Jernet har følgende Sammensætning: 



Си 0.16 



Fe 91.17 



Ni 1.82 



Со 0.51 



S 0.78 



C - 1.70 



SiO,_ 0.46 



Ah^O.^ 2.12 



Uopløseligt i Saltsyre 0.77 



99.49 



Hovedanalysen anstilledes paa 2.716 Gram. Phosphor kunde 

 ikke paavises i over 0V2 Gram. Kulstofbestemmelsen er et 

 Middeltal af to, der gav henholdsvis 1.62 og 1.78 pCt. Paa- 

 faldende er derimod den betydelige Mængde Svovl saavel som 

 den store Mængde Lerjord, der er gaaet over i Opløsningen, 

 medens den uopløste Rest i Forhold dertil er ubetydelig. Dette 

 sidste viser, at Bjergarten her maa have været let sønderdelelig 

 af Syrer. 



Nr. 3. Det ovenfor beskrevne forvitrende Stykke. Der 

 blev foretaget en Analyse af den indvendige , forvitrede Del (I) 



